50 Brauns, Ueber Polymorphie und die optischen Anomalien 



der Mischkrystalle genauer kennen gelernt haben, werden wir 

 hierauf zurückkommen. 



Die zur Untersuchung benutzten Krystalle habe ich aus 

 einer Lösung von 100 g NaC10 3 und 20 g NaBr0 3 gezüchtet; 

 es waren ausschliesslich Würfel ohne andere Formen, die zum 

 grössten Theil auf einer ihrer Flächen (001) liegend, zum 

 Theil auch freischwebend gewachsen waren. Die Doppel- 

 brechung der Mischkrystalle war immer sehr kräftig, denn 

 "bei einer Schliffdicke von nur 1 mm traten schon Interferenz- 

 farben bis zu solchen dritter Ordnung auf. Wir wollen bei 

 der Beschreibung, wie üblich, die Stellung, in der Würfel- 

 kanten den Schwingungsrichtungen der Nicols parallel gehen, 

 als Normalstellung, die, in der sie einen Winkel von 45° da- 

 mit bilden, als Diagonalstellung bezeichnen. In den Figuren 

 sind die Sichtungen kleinerer und grösserer Elasticitätsaxen 

 durch kleinere und grössere Striche mit Punkten an ihren 

 Enden, die Austrittsstellen einer optischen Axe durch einen 

 Kreis mit Strich, der Austritt von zwei optischen Axen in 

 einem Feld durch zwei Kreise angegeben, deren Verbindungs- 

 linie in die Ebene der optischen Axen fällt. 



Schliffe parallel der Auflagerungsfläche (001). 

 Ein Krystall, an dem nur so viel von der Auflagerungsfläche 

 weggeschliffen war, dass an Stelle der Vertiefung eine ebene 

 Fläche getreten war, zeigt das folgende Verhalten: 



In ler Normalstellung im parallelen Licht lebhafte 

 Interferenzfarben, die von der Mitte nach dem Rande hin 

 fallen. Wir haben z. B. in einem Krystall in der Mitte Grün 

 III. Ordnung, und darauf folgen nach den vier Randkanten 

 hin Blau III., Roth, Gelb, Grün, Blau II. und Roth I. Ord- 

 nung ; der Rand ist ringsherum ziemlich gleichmässig hellgrau. 

 Nach Einschaltung eines Gypsblättchens vom Roth I. Ordnung 

 steigen die Farben über die ganze Platte hin, auch über den 

 Rand, in der einen Normalstellung und fallen in der nach 

 Drehung um 90° erhaltenen anderen Normalstellung. Felder- 

 theilung tritt weder mit noch ohne Gypsblättchen hervor, 

 der Krystall in der Normalstellung verhält sich etwa wie 

 ein einheitliches, doppelbrechendes Blättchen, das von der 

 Mitte aus nach den vier Seiten allmählich dünner wird. 

 Im convergenten Licht sieht man an jeder der vier 



